Schmucksteine (kunstlicln Si ! 1 1 1 n 1 1 -1\ st i -i ne) 



in;:; 





\ 



Schmucksteine. 



Kiinstliche Schmucksteine. 



1. Synthetische und echte EdeJsteine. 2. 

 Diamant. 3. Korund und seine Farbvarietaten : 

 a) Die Bereitung des Rohmaterials. b) Der 

 Apparat. c) Das Produkt. d) Die Form, e) 

 Die Erzeugung der Farbe. i) Die physikalischen 

 Eigenschaften. g) Einschliisse. h) Verwendung 

 und Verarbeitung. i) Preis. 4. Spinell. 5. 

 Tiirkis. 6. Smaragd. 7. Baumstein. 



i. Synthetische und echte Schmuck- 

 steine. Kiinstliche Schmucksteine sind sole-he, 

 welche die chemische Zusammensetzung und 

 die Eigenschaften naturlicher Schmucksteine 

 besitzen, aber ki'mstlich dargestellt sind. Imi- 

 tationen aus Glas konnen nicht als kiinst- 

 liche Schmucksteine bezeichnet werden, auch 

 wenn sie in ihrer Lichtbrechung oder Farbe 

 jenen nahe kommen, weil sie deren sonstige 

 Eigenschaften, chemische Zusammensetzung, 

 Harte u. dgl. nicht besitzen. Dahin gehoren 

 die Similidiamanten und die farbigen Glas- 

 steine. Auch Verfalschungen, die darin 

 bestehen, daB ein Teil des Schmucksteins 

 ein naturlicher, der damit festverkittete 

 andere Teil aber Glas oder ein mindenvertiger 

 naturlicher Stein 1st, werden zweckmafiig 

 nicht als kiinstliche Schmucksteine bezeich- 

 net, sondern als das, was sie sind, als Du- 

 bletten oder Mixten. 



Andere Schmucksteine sind wohl natiir- 

 liche Mineralien, ihre Eigenschaften aber, 

 besonders ihre Farbe, haben durch ziel- 

 bewuBte Behandlung eine Aenderung erfah- 

 ren, sind kunstlich erzeugt worden. Nicht 

 selten fiihren solche gefarbte und verfarbte 

 Steine ini Edelsteinhandel einen Namen, 

 der anderen, nieist wertvolleren Schmuck- 

 steinen von almlicher Farbe entlehnt worden 

 ist, was leicht zu Irrtum und Yerwechslung 

 AnlaB geben kann. Da viele dieser Steine 

 in ihrem natiirlichen Zustand kaum als 

 Schmuckstein Verwendung finden, konnen 

 sie nach der Farbung immerhin in gewissem 

 Sinn als kiinstliche Schmucksteine bezeichnet 

 werden, richtiger ist es aber, sie gefarbte 

 oder, wenn sie ihre Farbe durch Erhitzen 

 erhalten haben, gebrannte Steine zu nennen; 

 sie werden ini folgenden nicht berucksich- 

 tigt. 



Kiinstliche Schmucksteine sind kiinstlich 

 aus den Stoffen, welche die natiirlichen 

 Steine bilden, dargestellt worden. Die Dar- 

 stellung gilt auch dann schon als im Prinzip 

 gelungen, wenn das Produkt die Zusammen- 

 setzung und die wesentlichsten Eigenschaften 

 des natiirlichen Minerals besitzt, aber wegen 

 der geringen GrbBe oder wegen Triibung 

 oder MiBfarbe als Schmuckstein nicht ver- 

 wendet werden kann. Mit Riicksicht auf 

 ihre Herstellungsweise durch Synthese wer- 

 den die kunstlichen Schmucksteine auch 



Synthetische Schmucksteine genannt. 

 Da sie mit den natiirlichen die chemische Zu- 

 sammensetzung und die wesentlichen physi- 

 kalischen Eigenschaften gemein haben, wer- 

 den sie, besondciv von Vertretern der Chemie, 

 aber auch der Mineralogie und von Edelstein- 

 handlern als edit bezeichnet. Wenn man 

 unter edit lediglich ein dem natiirlichen 

 in seinen Eigenschaften gleich kommendes 

 Fabrikat versteht, wie z. B. bei Indigo, 

 so laBt sich dagegen nichts einwenden, dem 

 Sprachgebrauch entspricht diese Benennung 

 in bezug auf Edelsteine aber gewiB nicht, 

 da man bisher nur die Natursteine echte 

 Steine nennt. Die Uebertragung ,,echt" auf 

 kiinstliche Schmucksteine wiirde im Edel- 

 steinhandel eine heillose Verwirrung anrich- 

 ten ; man sollte edit nur natiirliche Schmuck- 

 steine nennen. 



2. Diamant. Diamant, bekanntlich reiner 

 Kohlenstoff, dessen Kristalle dem regularen 

 System angehoren und sich in gleicher Weise 

 durch ihre hohe Harte wie Starke der Licht- 

 brechung und Farbenzerstreuung auszeichnen, 

 steht nach seinem Werte und seiner Be- 

 deutung im Edelsteinhandel an der Spitze 

 von alien Schmucksteinen. Seine kiinstliche 

 Darstellung ist gelungen, hat aber vor- 

 laufig nur wissenschaftliches Interesse; bei 

 der besonderen Stellung, die Diamant als 

 Schmuckstein einnimmt, diirften aber die 

 Methoden hier doch einen Platz finden, um 

 so mehr, als sie das Vorkommen und die 

 etwaige Bildungsweise in der Natur auf- 

 zuklaren vermogen. 



Nach dem Verfahren von H. Moissan 

 wird Eisen in einem elektrischen Ofen ge- 

 schmolzen und mit Kohlenstoff iibersattigt; 

 danach wird die Schmelze plotzlich in 

 Wasser oder geschmolzenes Blei gebracht, 

 kiihlt sich hierdurch an der Oberflache schnell 

 ab und erstarrt; durch den hierbei im Innern 

 entstehenden Druck wird ein Teil des gelost 

 gewesenen Kohlenstoffs als Diamant abge- 

 schieden, wahrend der grb'Bere Teil als 

 Graphit auskristallisiert. Der Druck ward er- 

 zeugt von dem in der Schmelze gelosten, im 

 Moment der Erstarrung ausgeschiedenen 

 Gas und durch die Kontraktion der auBeren 

 erkalteten Teile der Schmelze. Nach Auf- 

 Ib'sung des erkalteten Eisens durch Salz- 

 sanre und Abscheidung des Giaphits konnten 

 sehr kleine Kristallfragmente isoliert werden, 

 deren spezifisches Gewicht iiber 3 lag, die 

 Rubin ritzten und im Sauerstoffstrom zu 

 Kohlendioxyd verbrannten, dessen Gewicht 

 dem des verbrannten Diamant entsprach. 

 Diese Bildungsweise wirft auf die von Dia- 

 mant in manchem Meteoreisen ein Licht. 

 Das grb'Bte Diamantkiistallchen soil V-j nim 

 groB gewesen sein, ihre Form der des Diamant 

 entsprochen haben (Figur 1).. 



J. Fr i e d 1 a n d e r hat mikroskopisch kleine, 



61* 









